( i3.9) 

 H Cet hydrate, qui raye très-facilement le verre, renferme beaucoup 

 d'eau hygrométrique, mais, en le chauffant à letuve et à basse tempé- 

 rature (3o à 3:") degrés), il perd cette eau, et prend la couleur laiteuse de l'o- 

 pale ainsi que sa dureté; dans cet état, il renferme encore 9 à i3 pour 

 100 d'eau. Voici sa composition : 



Eau de comliinaison 9,9 



Acide siiicique ^7 '9 



Soude et alumine a, a 



lOO.O 



» Sa densité varie de 2,o3 à 2,07 ; il est uniréfringent. 



» Les morceaux qui étaient devenus opaques à l'air sec, ou en les chauf- 

 fant à une tempértiture peu élevée, redeviennent translucides dans l'eau, et 

 ont les mêmes propriétés que l'hydrophane. 



» A la chaleur rouge, celte sihce hydratée prend une couleur nacrée 

 très-prononcée. Elle est très-fragile, et se laisse cliver dans le sens de la 

 longueur; elle se dissout dans une solution de potasse concentrée et bouil- 

 lante, tandis que le quariz résinite, l'hyalite, etc., ne s'y dissolvent que 

 partiellement. 



» Je continue ce genre d'expériences avec les sels d'alumine, de fer, etc. 



» En décomposant les silicates par le sulfate d'alumine, j'obtiens égale- 

 ment, à la température ordinaire, une substance vitreuse d'une très-grande 

 dureté; j'en ferai connaître bientôt la composition. 



M En résumé, la silice gélatineuse, obtenue dans ces conditions, peut 

 devenir transparente et très-dure dans l'espace de quelques mois; elle pos- 

 sède alors la plupart des propriétés de l'hydrophane et du quartz 

 résinite. 



» Par l'emploi de liquides superposés et de densités différentes, on 

 pourra, je crois, reproduire certaines espèces minérales : ou imiteraainsi des 

 réactions qui se passent probablement à une petite profondeur de la sur- 

 face du sol et à basse lem[)érature ('\ » 



horizontales de silice poreuse; elles sont formées par endosmose et finissent par remplir 

 tout le fond du vase. 



(') J'étudie aussi la décomposition des silicates par l'acide cl)l()rliydri(|iie très-étendii, en 

 présence de substances oriîaniipics ( ' pour 100 de i^clatine ou alhiiniinc) ; ces matières orya- 

 ni(|ues paraissent favorables à lu production des hydrates siliciques transparents. 

 C. R., 1878, 1" Semestre. (T. LXXXVI, N» 21.) I "j I 



